Модификация сорбционных свойств трикотажного полотна перед крашением по непрерывному способу

УДК 677.014

А. А. Азанова, И. Ш. Абдуллин, Г. Н. Мухаметшина

МОДИФИКАЦИЯ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА ПЕРЕД КРАШЕНИЕМ ПО НЕПРЕРЫВНОМУ СПОСОБУ

Ключевые слова: сорбционные свойства, крашение, низкотемпературная плазма, трикотажное полотно.

В статье рассмотрена модификация сорбционных свойств трикотажного полотна с помощью неравновесной низкотемпературной плазмы. Показано, что предварительная плазменная обработка трикотажного полотна позволяет исключить отваривание и получить с высокие характеристики окраски.

Keywords: sorption properties, dyeing, low-temperature plasma, knitted fabric.

The article describes a modification of the sorption properties of knitted fabrics using low-temperature nonequilibrium plasma. It was shown that pre-treatment plasma stockinet eliminates decoction obtained and higher performance color.

Особую важность при проведении отделочных операций имеют сорбционные свойства полотна, а именно, способность поглощать воду и рабочие растворы. Наибольшее значение эти характеристики имеют в непрерывных технологиях, когда время контакта материала с рабочим раствором ограничено [1]. Суровое трикотажное полотно плохо смачивается водой, так как содержит большое количество замасливателей и парафинирующих веществ, наносимых во время прядения. Для решения проблем, связанных с повышением смачиваемости суровых трикотажных полотен, традиционно применяют предварительное отваривание, что требует использования большого количества воды и химма-териалов [2]. Перспективным направлением увеличения сорбционной способности текстильных материалов в процессах отделки является неравновесная низкотемпературная плазма (ННТП). Обладая многочисленными преимуществами по сравнению с традиционными химическими процессами, данная технология позволяет снизить или полностью исключить потребление экологически опасных химикатов. В работе рассмотрена модификация сорбци-онных свойств трикотажных полотен с помощью ННТП с целью дальнейшего применения непрерывных способов крашения.

В качестве объекта выбрано суровое хлопчатобумажное трикотажное полотно производства Ульяновской трикотажной фабрики «Русь» (хлопок-100%). После ННТП обработки образцов определяли их гигроскопические характеристики: гигроскопичность, капиллярность и водопоглощение [3].

Результаты экспериментов показали, что ННТП обработка способствует повышению капиллярности более чем в 10 раз, гигроскопичности на 30%, водопоглощения на 25-30%. Плазмообрабо-танные образцы не только быстро поглощают, но и удерживают значительное количество воды [4].

На рис. представлены микрофотографии поверхности трикотажного полотна до и после ННТП-обработки с нанесенной каплей окрашенной дистиллированной воды. На изображении отчетливо видно, что до плазменной обработки вода равномерно распределяется по поверхности волокон, однако, не проникает вглубь полотна. На ННТП акти-

вированном полотне жидкость распределяется по всему объему полотна, проникая вглубь.

б

Рис. 1 - Поверхность хлопчатобумажного трикотажного полотна до (а) и после (б) ННТП обработки

На следующем этапе работы трикотажное полотно окрашивали прямыми и активными красителями непрерывным плюсовочно-запарным способом, варьируя концентрацию красителя в красильной ванне и время запаривания. Крашение проводили без предварительной подготовки, с предварительным отвариванием и предварительной ННТП обработкой трикотажного полотна, для сравнения так же проводили крашение по периодическому способу (табл. 1). Результаты окрашивания оценивали по цветовым характеристикам и устойчивости полученных окрасок к дистиллированной воде и поту [5].

Таблица 1 - Цветовые характеристики трикотажного полотна

Способ крашения Предварительная подготовка Цвето вые характеристики

Светлота окраски , L Насыщенность, С Цветовой тон, Н

отваривание ННТП обработка

прямой «Синий»

Непрерывный - - 31,29 51,44 247,39

- + 30,11 50,83 248,02

+ - 30,09 51,04 248,06

Периодический + - 41,85 49,09 241,08

прямой «Фиолетовый КУ»

Непрерывный - - 12,87 11,47 325,08

- + 11,43 9,01 335,95

+ - 11,21 9,14 315,85

Периодический + - 6,78 12,72 311,13

активный «Ремазоль RR моренго»

Непрерывный - - 25,22 26, 56 242,91

+ - 23,96 26,25 242,14

- + 23,24 25,08 243,39

Периодический + - 21,01 25,94 242,99

аналогичных цветовых показателей, устойчивость к дистиллированной воде, поту и мокрому трению у всех образцов соответствует требованиям стандартов. Анализ срезов трикотажного полотна показал, что в отличие от образцов, подготовленных отвариванием, плазмообработанные образцы имеют глубокий прокрас по всей толщине [6].

Таким образом, ННТП обработка позволяет придавать суровому трикотажному полотну высокие сорбционные свойства и применять непрерывные способы крашения с получением окрасок с высокими цветовыми характеристиками.

Литература

1. Чешкова А.В. Химические технологии и оборудование трикотажного отделочного производства: учеб. пособие / А.В. Чешкова; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2008. - 113с.

2. Применение тлеющего разряда в текстильной и строительной промышленности: монография / М. В. Акулова [и др.] Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2008.

- 232 с.

3. ГОСТ 3816—81 «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств».

4. Абдуллин, И.Ш. Применение плазменной обработки в процессах крашения хлопчатобумажных трикотажных полотен / И.Ш. Абдуллин, Г.Н. Нуруллина, А.А. Аза-нова, Г.Н. Кулевцов // Текстильная промышленность.

- 2011. - № 8. - С. 35-37.

5. ГОСТ 9733.0-83 «Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям».

6. А. А. Азанова Непрерывный способ крашения трикотажа прямыми красителями // Вестник Казанского государственного технологического университета. -2014. - Т.17. №13. - С. 140-142.

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что образцы, подготовленные с помощью ННТП, имеют высокие цветовые показатели, сопоставимые с подготовленными отвариванием. Несмотря на то, что непрерывный способ все же не во всех случаях позволил получить цветовые показатели образцов, аналогично с периодическим способом, так как не ставилась задача получения

© А. А. Азанова - к.т.н., докторант каф. ПНТВМ КНИГУ, azanovlar@rambler.ru; И. Ш. Абдуллин - д.т.н., проф., зав. каф. ПНТВМ КНИГУ; Г. Н. Мухаметшина - магистрант каф. МТ КНИГУ, gulnur.mukh@gmail.com.

© A. A. Azanova - PhD, Dept. PNTMM KNRTU, azanovlar@rambler.ru; I. Sh. Abdullin - prof. Dept. PNTMM KNRTU; G. N. Mukhametshina - student Dept. MT KNRTU, gulnur.mukh@gmail.com.